Академия наук республики узбекистан - bet 12

|
Академия наук республики узбекистан
|
bet | 12/14 | Sana | 22.05.2024 | Hajmi | 0,54 Mb. | | #250066 |
Bog'liq SULFAT AMMONIY QO‘SHIMCHALI YOPISHQOQLIGI BO‘LMAGAN AMMIAKLI SELITRASININGrasm. Ammoniy sulfat qo‘shilgan ammiakli selitrani isitish va sovutish (namuna raqamlash 2.7-jadvaldagi namuna raqamlanishiga mos keladi)
3.2- jadval
Azot-oltingugurt o'z ichiga olgan o'g'itlarning modifikatsiya o'tishlarining issiqlik ta'siri
№
|
Nisbat
original komponentlar
|
J/g egri chizig'idagi eng yuqori qiymat
|
25 dan 175 C gacha qizdirish
|
175 dan 25 C gacha sovutish
|
1
|
NH4NO3
|
|
|
|
|
73.21
|
55.41
|
16.87
|
21.24
|
23.26
|
Massa nisbati AS:SA
|
2
|
100 : 0,5
|
-14.17
|
-16.50
|
-59.16
|
-75,68
|
77.23
|
59,89
|
-
|
-
|
19.40
|
3
|
100 : 1.0
|
-22.62
|
-38,83
|
-59.07
|
-92.05
|
80.61
|
51.48
|
-
|
-
|
15.89
|
4
|
100:5,0
|
-19.06
|
-27.04
|
-41.26
|
-80.04
|
71.13
|
50.12
|
-
|
-
|
11.46
|
5
|
100: 7.0
|
-17.24
|
-23.47
|
-32.42
|
-73,27
|
61.32
|
48.56
|
-
|
-
|
9.27
|
6
|
100:10
|
-14.51
|
-16.39
|
-21.65
|
-64,73
|
53,75
|
47.01
|
-
|
-
|
5.73
|
7
|
100:15
|
-12.38
|
-11.12
|
-10.68
|
-58.41
|
42.46
|
45.79
|
-
|
-
|
2.85
|
III fazani chetlab o'tadi, bu namunalarning kristall panjarasining kamroq deformatsiyasini va granulalarning katta kuchini ta'minlaydi. Barqaror II → III → IV o'tishlarga nisbatan metastabil II → IV transformatsiyasining afzalligi II va IV fazalar orasidagi ba'zi strukturaviy xususiyatlarning o'xshashligidir.
Ushbu ikkita kristall tuzilma o'rtasidagi farq asosan nitrat ionlari tekisliklarining yo'nalishida yotadi. Shunday qilib, CA ning qo'shilishi modifikatsiyani barqarorlashtiradi IV : AS ni +45,2C gacha bo'lgan harorat o'zgarishida saqlashda uning kristallarida modifikatsiya o'tishlari bilan bog'liq keskin hajmli o'zgarishlar sodir bo'lmaydi.
Namunalarning issiqlik effektlari. 2.8-jadvalda o'rganilayotgan namunalarning modifikatsiya o'tishlarining issiqlik effektlari keltirilgan.
Undan ko'rinib turibdiki, NA va SA qotishmasi asosida olingan barcha namunalar uchun modifikatsiya o'tishlarining issiqliklari sof AS ning o'tish issiqliklaridan sezilarli darajada past bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, sulfat qo'shimchalari modifikatsiya o'zgarishlariga inhibitiv ta'sir ko'rsatadi va o'tish nuqtalarida transformatsiyalar to'liq davom etmaydi.
IV → III modifikatsiya o'tish haroratining oshishi va II → IV teskari o'tish yuqori mustahkamlikni saqlashga va tashish paytida AS granulalarining siqilishining pasayishiga olib keladi. va issiq iqlim sharoitida saqlash.
3.2 Nitrat-sulfat va nitrat-gips eritmalarining reologik xossalari
Selitra eritmasini SA va FG bilan aralashtirish natijasida olingan eritmalarning reologik xossalari ularni donador azotli oltingugurtli o‘g‘itlarga qayta ishlash imkoniyatini belgilovchi asosiy texnologik ko‘rsatkichlardir.
Shu munosabat bilan ularning eritmalarining zichligi va yopishqoqligi yuqoridagi AS: SA va AS: FG nisbatlarida 165-185 C harorat oralig'ida o'rganildi.
Zichlik piknometrik usulda, qovushqoqlik esa VPZh-2 viskozimetr yordamida aniqlandi. SA dan qo'shimcha sifatida foydalanilganda, diametrli viskozimetr 1,47 mm. Va FG dan foydalanilganda, viskozimetrning diametri 1,31 mm.
Laboratoriya tadqiqotlari quyidagicha amalga oshirildi. Birinchidan, AS ning sulfat xom ashyosining turli qo'shimchalari bilan aralashmalari namunalari tayyorlandi.
Aralash eritildi, yaxshilab aralashtiriladi, xona haroratiga qadar sovutiladi va erga tushiriladi. Olingan kukun piknometr va viskozimetrga kiritildi, keyin u glitserin bilan to'ldirilgan termostatga joylashtirildi.
Termostatdagi harorat belgilangan qiymatga ko'tarildi. Kukun eriydi. Agar piknometrdagi erish darajasi belgiga etib bormasa, unga kukun qo'shiladi.
Va agar u belgidan oshib ketgan bo'lsa, unda ortiqcha eritma paxta momig'i bilan olib tashlandi. Eritma 5-7 daqiqa davomida ma'lum bir haroratda saqlanadi, keyin o'lchovlar o'tkazildi.
Natijalar 2.12 va 2.13-jadvallarda keltirilgan.
|
| |